CARBONE 147 



Chine, l'encre lithographique, l'encre d'imprimerie, des cou- 

 leurs pour la peinture en bâtiments, etc. 



Le charbon de cornues ou charbon de gaz résulte de la décom- 

 position partielle des hydrocarbures distillés de la houille au 

 contact de la voûte de la cornue portée au rouge vif. Il retient 

 très peu d'hydrogène et des traces de cendres. Il est extrême- 

 ment dur, sonore, bon conducteur de la chaleur et de l'électri- 

 cité, d = 2,356. Il est employé pour les piles Bunsen, les 

 crayons électriques; on en fait aussi des tubes et des creusets 

 infusibles; on s'en sert rarement comme d'un combustible, 

 dans des fourneaux à tirage énergique. 



ANALYSE IMMÉDIATE DES DIVERSES VARIÉTÉS DE CARBONE 1 



On doit à Brodie et à Berthelot' 2 des procédés d'essai qui 

 permettent de distinguer par des réactions chimiques et même 

 de séparer au besoin les principales variétés de carbone 

 (amorphe, graphite, diamant). 



Lorsqu'on chauffe le graphite naturel à 50 ou 60° au bain- 

 marie, pendant vingt-quatre à quarante-huit heures, avec du 

 chlorate de potassium (5 parties) et de l'acide nitrique fumant 

 en quantité suffisante pour faire une sorte de pâte, cette oxy- 

 dation énergique le transforme en un composé particulier, 

 reconnu par Brodie et nommé oxyde graphitique*; ce composé 

 est en paillettes jaunes, micacées, qui deviennent brunes et 

 amorphes par dessiccation; elles répondent à la formule G ll H l 5 , 

 sont insolubles dans l'eau et décomposées par la chaleur 

 avec production d'étincelles et boursouflement considérable. 

 Le nouveau produit, qu'on appelle oxyde pyrographitique (oxy- 

 hydrate de carbone), soumis à la même oxydation énergique à 

 basse température par le chlorate et l'acide azotique fumant, 

 se transforme, en majeure partie, en produits solubles; il reste 



1. Voir les recherches de M. Moissan sur le carbone, {€. R., 1893, 1, p. 219, 292.) 



2. Berthelot, Recherches sur les états du carbone (Ann. de Ch. et Phys.,A° série 

 t. XIX, p. 392); Comptes Rendus, t. LXVIll; Ann. des Mines, 1872, I, p. 139. 



3. Etude de M. Berthelot sur les conditions de formation des oxydes graphiti- 

 ques (C. R , janvier 1890 ou décembre 1889). 



